"ANTONIO ÁLZATE." .. 243 



sión anterior fuera exacta, que la cantidad de sulfato ó de magistral 

 agregada á la guía no hubiera sido tan pequefia que no produjera efec- 

 to en ella, ni tanta que llegara á calentarla. 



En la actualidad, se conoce el adelanto diario y el final de la amal- 

 gamación de la plata en el Beneficio de Patio, no sólo por los caracte- 

 res de la tentadura, sino por los procedimientos llamados: ''^ensaye de 

 jaeZZa" y ^'ensaye de residuos.'''' 



Para hacer el ensaye de pella se procede de la siguiente manera: 

 Se saca de la torta en beneficio, cierta cantidad de lama, medio kilo 

 aproximadamente, procediendo de la misma manera que indiqué al 

 hablar del modo como deben sacarse las tentaduras; en seguida se co- 

 loca la lama en una vasija y después, de desleiría en agua, se mete la 

 vasija dentro de un depósito lleno también de agua, y mediante movi- 

 mientos apropiados se expulsa con cuidado toda la matriz del mineral, 

 hasta dejar solamente en la vasija ó jicara la tentadura, formada por 

 los minerales más densos y los metales contenidos en la lama en 

 beneficio; y por último, se refriega con cuidado la cabeza y el cuerpo 

 de la tentadura, con objeto de que todo el mercurio y la amalgama de 

 plata que se encuentre en ellos se reúna con el botón, que es el que 

 debe ensayarse de la siguiente manera. Se coloca el botón de la ten- 

 tadura sobre un papel secante, con el cual se le quita la humedad; se 

 ■pesa el botón ya seco, en balanzas que puedan apreciar un miligramo; 

 en seguida se coloca el botón sobre papel de china en una copela, ex- 

 tendiéndole para que quede delgado, y se aproxima la copela poco á 

 poco á la boca de la mufla, con objeto de que el mercurio se evapore 

 muy lentamente y no se pierda ninguna partícula de plata; y por últi- 

 -mo, se coloca la copela en la parte media de la mufla en donde se deja 

 'hasta que la plata comience á fundirse. La evaporación del azogue 

 puede hacerse también en un crisol de arcilla refractaria ó de fierro, 

 calentado con lámpara de alcohol de doble corriente, refogando el bo- 

 tón de plata, con el soplete sobre carbón, hasta el principio de fusión 

 de la plata. El papel de china usado er; estos ensayes, tiene por objeto 

 formar una capa de ceniza que impida á la plata adherirse al fondo de 

 la copela ó del crisol. El botón de plata, obtenido como acabo de decir, 

 se deja enfriar, se limpia con una brocha, y se pesa. 



